( 686 ) 



avec une plaque en zinc et ce liquide ils constituent un couple à courant 

 constant. On peut également mouler des plaques avec cette matière,, et en 

 faisant reposer ces plaques au fond d'un vase sur un support conducteur en 

 cuivre, en plomb, ou en fer-blanc, si l'on suspend une lame de zinc au- 

 dessus et que le vase renferme une dissolution de chlorure de sodium ou de 

 l'eau acidulée, on forme également un couple à courant constant à un seul 

 liquide et sans diaphragme. Mais la plupart du temps la forme cylindrique 

 me semble préférable ainsi que l'emploi d'un diaphragme en toile ou en 

 porcelaine d'un diamètre un peu plus grand que celui des cyhndres. 



» Tous les échantillons de sulfate de plomb ne se comportent pas de la 

 même manière, probablement en raison des matières mélangées ; il y en a qui 

 deviennent très-durs; d'autres n'acquièrent pas une résistance assez grande 

 et ne tardent pas à se déliter dans l'intérieur des couples. Sans connaître 

 quelles sont les conditions nécessaires, dans certains cas, pour éviter cet 

 inconvénient, j'ai remarqué qu'un mélange de loo grammes de sulfate de 

 plomb préalablement desséché et broyé, de 20 à 3o grammes de chlorure 

 de sodium et de 5o centimètres cubes d'une dissolution saturée de 

 chlorure de sodium, donnait de bons résultats; l'addition de ao à aS gram- 

 mes d'oxyde de plomb (massicot ou minium) augmente la dureté de la 

 masse. Il y a du reste un moyen qui permet d'utiliser les différents sulfates 

 de plomb, et qui sera peut-être préféré à tout autre : on enduit extérieure- 

 ment le sulfate de plomb qui vient d'être moulé au moyen d'une légère 

 couche de plâtre, ou bien on coule simplement du plâtre autour du cy- 

 lindre en sulfate. Cette masse, recouverte d'un enduit en plâtre, étant 

 plongée dans un liquide au milieu d'un cylindre creux en zinc, constitue 

 un couple; on évite, par ce- moyen, que le sulfate ne se délite, et en outre 

 on n'a pas besoin de diaphragme, puisque le plâtre en tient lieu et s'oppose 

 au contact du plomb réduit et du zinc. Ce mode d'envelopper le sulfate de 

 plomb solide peut s'appliquer aussi à d'autres composés. Je me propose 

 du reste de revenir sur les précautions à prendre pour obtenir des masses 

 compactes et perméables dans les conditions les plus favorables. 



» On peut former un couple avec un cylindre ou une plaque de sulfate 

 de plomb ainsi préparée et une lame de zinc amalgamée ou non, soit en 

 se servant d'eau salée, soit d'eau faiblement acidulée par l'acide sulfu- 

 rique; quand on emploie l'eau acidulée, la force électromotrice est un 

 peu moindre qu'avec la dissolution de chlorure de sodium, mais le pou- 

 voir dissolvant de ce dernier liquide pour le sulfate de plomb fait que le 

 zinc se couvre de plomb réduit qu'il faut enlever de temps à autre; avec 

 l'eau acidulée cet inconvénient n'a pas lieu. 



